gcschmclzener Metalle. 
7 
Benennung des Eisenwerkes, wie der 
Beschaffenheit des Roheisens und 
Wärmegehalt 
derselben in 
der Schlacke 
Einheiten 
R с s a h ü t l e. 
b) Graues dto. etwas halbirt . . . 
d) Gaare Hohofenschlacke von b) 
e) dto. dto. von c) . . 
266 
271 
-i 1 О 
294 
314 
Ti 1 /7 Ii /f 'in rt 
J\ t Ii- и Ii Ш Ut 
278 
355 
Hollaubka и. 
290 
371 
s e el l e t z. 
m) Graues Roheisen etwas halbirt . . 
n) dto. dto. dto . . 
278 
280 
360 
372 
Fr anzensthal. 
279 
375 
Obwohl die Resultate dieser Versuche noch keineswegs als vollkommen entschei- 
dend anzusehen sind, dieselben vielmehr noch vermehrt und dadurch bestättiget werden 
müssen, so dürften doch vorläufig hieraus folgende Schlüsse gezogen werden können , als: 
1. Der Wärmegehalt des geschmolzenen Roheisens beträgt mit Hinzurechnung einiger 
Wärmeverluste; die bei diesen Versuchen unvermeidlich sind, yîir 1 Pf. desselben nahe 
300 Wärme - Einheiten. Im geschmolzenen Roheisen befindet sich daher keine grosse Wärme- 
Quantität, aber die darin enthaltene Wärme in einen sehr kleinen Raum zusammenge- 
drängt von einer höheren Intensität oder Temperatur. 
2. Das geschmolzene weisse Roheisen enthält weniger Wärme als das graue Roh- 
eisen , wodurch die bekannte Erfahrung bestättigt wird , dass ersteres unter Umständen 
erzeugt werde, welche eine Erniedrigung der Temperatur im Hohofen bedingen. 
3. Die geschmolzene Schlacke enthält mehr Wärme als das geschmolzene Roheisen. 
Man kann den Wärmegehalt derselben mit Hinzurechnung einigen unvermeidlichen Wärme- 
verlustes für 1 Pf. derselben auf 400 Wärme -Einheiten veranschlagen, so dass zur Schmel- 
zung von 100 Pf. Schlacke im Hohofen 11 bis 12 Pf. Kohle erforderlich wären. Der Kohlen- 
